Viskosität bei Silikatschmelzen. 



661 



Material durch die früher angedeuteten Schwierigkeiten zu 

 möglichst raschem Arbeiten bei unseren Messungen gedrängt. 



Der eine von uns^ hat seinerzeit gelegentlich einer Studie 

 über Diopsid ein im Staate Newyork gefundenes Exemplar 

 dieses Minerals analysiert, das keine fremden Beimengungen 

 zeigte. 



Die Anal3^se ergab: 



52 

 1 







5 



24 



16 



100 



79 



45, 



62. 



02, 



91 



09 



SiO^ 

 AU 63 

 FegOg 

 FeO 

 CaO 

 ,MgO 



88 



Nach dieser Analyse wurde von E. Dittler ein Kunst- 

 produkt aus den wasserfreien getrockneten Carbonaten von 

 Kalk, Magnesia, Eisen und wasserfreier Tonerde und Kiesel- 

 säureanhydrid hergestellt. Das Eisenoxyd wurde dabei als 

 Ferrooxyd berechnet. Das Gemenge wurde im Kohlenofen bis 

 zur Dünnflüssigkeit geschmolzen und langsam abkühlen ge- 

 lassen. Die optische Untersuchung ergab 2 bis 3 mm große 

 Krystalle mit einer Auslöschungsschiefe C- = 38°, also Diopsid. 

 Glas war keines vorhanden. 



Versuchsmethode, Messungen. 



In seiner wichtigen, im Jahre 1907 erschienenen Arbeit 

 über Zähigkeitsmessungen bei hohen Temperaturen hat 

 K. Arndt- eine Methode ausgearbeitet, um die Viskosität von 

 Schmelzen in absolutem Maße zu bestimmen, und wandte sie 

 auf Schmelzen von Borsäureanhydrid, Natriummetaphosphat 

 und deren Gemenge an. Die Methode Arndt's war in großen 

 Zügen folgende: Er maß die durch die Viskosität bedingte 

 Geschwindigkeit, mit der ein kugelförmiger Platinkörper, der 



1 C. Doelter, Tscher mak's Min.-petr. Mitt., 1, 1878, p. 55. 



2 Zeitschrift für Elektrochemie, 1907, Bd. 13, p. 578. 



